## Analisis Pengaruh Serbuk Kayu Sebagai Bahan Tambah Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan Beton
Rilly Augustin Amilia 1 , Utari Sriwijaya Minaka 2
1 Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Indo Global Mandiri Palembang
2 Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Indo Global Mandiri Email: rillyagustin23@gmail.com
Diterima redaksi: 27 September 2022 | Selesai revisi: 30 Oktober 2022 | Diterbitkan online : 31 Oktober 2022

## ABSTRAK
Serbuk  kayu  ( sawdust )  merupakan  ampas  dari  produksi  industri  perkayuan  yang  pada pemanfaatannya  belum  digunakan  secara  optimal.  Oleh  sebab  itu,  pada  penelitian  kali  ini dikembangkan  pemanfaatan  limbah  serbuk  kayu  sebagai  bahan  penambah  terhadap  agregat  halus dengan  harapan  dapat  meningkatkan  kuat  tekan  pada  beton  serta  dapat  mengurangi  penumpukan limbah  serbuk  kayu  dilingkungan  masyarakat.  Tujuan  utama  dari  pengunaan  limbah  serbuk  kayu yaitu bermaksud agar dapat diketahui seberapa kuat hasil dari nilai perbandingan yang didapatkan oleh  variasi  beton  serbuk  kayu  dengan  nilai  kekuatan  tekan  dari    beton  normal.  Variasi penambahan serbuk kayu yang digunakan sebanyak 0,3% dan 0,6%. Dari analisis kuat tekan rata- rata  yang  telah  dilaksanakan  pada  saat  usia  beton  mencapai  28  hari,  beton  normal  mendapatkan nilai sebesar 16,55 Mpa, beton variasi serbuk kayu 0,3% memperoleh nilai sebesar 15,02 MPa dan beton variasi serbuk kayu 0,6% mencapai nilai sebesar 17,42 mpa. Nilai persentase perbandingan yang  diperoleh  dari  kuat  tekan  terhadap  beton  normal  dan  beton  subtitusi  serbuk  kayu  0,3% mengalami penurunan sebesar -9,24%, sedangkan untuk nilai persentase kekuatan tekan dari beton normal  dan beton  subtitusi  serbuk  kayu  0,6%  mendapatkan  kenaikan terhadap kuat  tekan  sebesar 5,26%.
Kata kunci : Serbuk kayu, agregat halus, kuat tekan beton

## ABSTRACT
Sawdust  (serbuk  kayu)  is  the  dregs  of  the  production  of  the  timber  industry  which  has  not  been used optimally. Therefore, in this study, the use of sawdust waste was developed as an additive to fine  aggregate  in  the  hope  of  increasing  the  compressive  strength  of  concrete  and  reducing  the accumulation of sawdust waste in the community. The main purpose of using sawdust waste is to find  out  how  strong  the  results  of  the  comparison  value  obtained  by  the  variation  of  sawdust concrete  are  with  the  compressive  strength  value  of  normal  concrete.  Variations  in  addition  of sawdust used were 0.3% and 0.6%. From the analysis of the average compressive strength that has been  carried  out  when  the  concrete  age  reaches  28  days,  normal  concrete  gets  a  value  of  16.55 MPa, 0.3% sawdust variation gets a value of 15.02 MPa and wood powder variation concrete 0, 6%  reached  a  value  of  17.42  mpa.  The  percentage  value  of  the  comparison  obtained  from  the compressive  strength  of  normal  concrete  and  0.3%  sawdust  substituted  concrete  decreased  by  - 9.24%,  while  the  percentage  value  of  the  compressive  strength  of  normal  concrete  and  0.6% sawdust substituted concrete increased against compressive strength of 5.26%.
Keywords : Sawdust, fine aggregate, compressive strength of concrete
Fondasi: Jurnal Teknik Sipil by Jurusan Teknik Sipil UNTIRTA  is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## 1. Pendahuluan
Beton  adalah  bahan  yang  umum digunakan untuk material pekerjaan konstruksi bangunan. Biasanya beton diaplikasikan  pada  proyek  konstruksi  bagian pondasi,  balok,  kolom  dan  konstruksi lainnya,  hal  tersebut  dikarenakan  beton mudah dalam memperoleh komposisi penyusunannya, cara pembuatan, serta mudah dalam proses pemeliharaanya.
Komposisi  beton  dapat  dibuat  dengan mutu  yang  beragam  sesuai  pada  kebutuhan proyek  konstruksi  yang  dilihat  berdasarkan angka kekuatan standar dari beton.
Komposisi beton sebagai komponen
campuran  akan  tersusun  dari  agregat  kasar (spilit), agregat halus (pasir), semen serta air.
Seiring dengan kemajuan teknologi rancangan  beton,  banyak  kalangan  praktisi yang melakukan penelitian dengan menambahkan  bahan  lain  pada  campuran beton  dengan  tujuan  untuk  menambahkan nilai  dari  kekuatan  beton.  Salah  satu  bahan campuran  yang  sering  menjadi  percobaan eksperimental terhadap job mix design (JMD) pada komposisi beton adalah limbah biomassa.
Limbah  biomassa  yang    merupakan limbah  serbuk  gergajian  kayu  ialah  bahan ampas yang berasal mula dari hasil gergajian kayu  dengan  pemakaian  masih  belum dimanfaatkan  secara  optimal,  dan  hanya memberikan  dampak  tidak  ramah  pada lingkungan. Oleh sebab itu, mulai dikembangkan  penggunaan  limbah  serbuk kayu pada bermacam-macam bidang, contohnya adalah bidang konstruksi pembangunan [16].
Pada  penelitian  kali  ini  dilakukan penambahan  limbah  serbuk  gergajian  untuk alat  tambah  terhadap  agregat  halus  dalam komposisi adukan beton dengan tujuan untuk mengetahui  seberapa  besar  hasil  dari  kuat tekan beton pada saat beban diberikan. Bahan komposit  (campuran)  yang  akan  digunakan adalah  agregat  kasar,  air,  agregat  halus, semen serta variasi penambahan serbuk kayu sebesar 0,3% dan 0,6%.
1.1. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui kuat tekan beton menggunakan  limbah  serbuk  kayu sebagai bahan tambah agregat halus.
2. Mengetahui  hasil  dari  perbandingan kuat tekan beton normal dengan kuat tekan  beton  yang  menggunakan bahan tambah serbuk kayu.

## 1.2. Ruang Lingkup Penelitian
1. Kuat tekan rencana: f’c 16 MPa.
2. Sampel  yang  dibuat  sebanyak:  27 sampel.
3. Waktu pengujian: 7 hari, 14 hari, dan 28 hari.

## 2. Tinjauan Pustaka
Definisi  beton  merupakan  percampuran antara  semen portland atau  semen hidrolik yang  lain,  split,  pasir,  serta  air,  dengan  atau tanpa  bahan  penambah  lainnya  ( admixture )
[11].  Keunggulan  dari  beton  yaitu  memiliki daya kuat tekanan sangat keras dan memiliki watak  ketahanan  pada  korosi  dan  pelapukan dari  lingkungan,  akan  tetapi  pada  daya kekuatan tariknya sangat rendah dan merupakan  bahan  getas.  Angka  kekuatan pada beton dapat diperoleh dengan melakukan pemeriksaan menggunakan sampel  berbentuk  silinder  maupun  kubus yang  dilakukan  dengan  langkah-langkah pengujian berdasarkan dengan standar ketetapan.
Beton normal merupakan susunan komposisi  yang  mempergunakan  material pasir  serta  batu  pecah  atau  spilit  yang mengakibatkan  beton  memiliki  berat  jenis dengan  kisaran  2200  kg/m³-2400  kg/m³ dengan  daya  tekanan  antara  15–40  Mpa  [3]. Dalam  penelitian  ini  dibuat  inovasi  terbaru terhadap perencanaan campuran beton normal  yaitu,  dengan  menambahkan  limbah serbuk  kayu  berjenis sengon  ( paraserianthes falcataria )  sebanyak  0,3% dan  0,6% sebagai bahan  subtitusi  terhadap  agregat  halus. Penggunaan  limbah  serbuk  kayu  pada penelitian ini ditentukan persenannya dengan upaya menghindari kegagalan dari penelitian sebelumnya yang telah menggunakan
campuran limbah serbuk kayu dengan variasi
diatas  standar  yang  menyebabkan  penurunan terhadap nilai kekuatan terhadap tekan beton.
Serbuk  kayu  sengon  yang  memiliki kandungan  kimia  berupa  lignin  26,50%, selulosa 49,40%, serta hemiselulosa 24,10%, yang setelah diteliti nilai daya tarikannya dari selulosa  ( cellulose )  sebanyak  2000  MPa, kemudian pada kandungan lignin dalam kayu bisa  merendahkan  daya  tariknya  sebanyak 500  MPa.  Sebelum  dicampuran  dalam komposisi  beton  normal  serbuk  kayu  yang akan digunakan telah melewati masa pengawetan dengan cara dikeringkan menggunakan  oven  pada  temperature  60ºC selama 5 jam.

## 3. Metodologi  Penelitian
Pada  pengamatan  ini  menggunakan metode  studi  eksperimental  yang  diawali dengan  melaksanakan  pemeriksaan  pada
bahan  material:  analisis  saringan  agregat, berat  jenis saturated  surface  dry (SSD), bobot  isi,  kadar  air,  dan  kadar  lumpur. Setelah  tahapan  pemeriksaan  bahan  material selesai,  maka  dilanjutkan  dengan  proses pembuatan  benda  uji  yang  menggunakan  f’c rencana 16 MPa, pengujian slump, pemeliharaan selama 7, 14 serta 28 hari, serta pengamatan  tahap  terakhir  yang  merupakan pengetesan  kekuatan  tekan  pada  beton. Pengamatan ini memakai sampel  sebanyak 9 sampel pada masing-masing variasi, sehingga dapat  diketahui  bahwa  keseluruhan  sampel yang  diadakan  sejumlah  27  sampel,  dengan hasil angka kekuatan tekan rata-rata maksimum  pada  saat  umur  beton  28  hari. Tahapan  penelitian  dapat  dilihat  pada Gambar 1.
4. Analisis dan Pembahasan
4.1. Hasil Pengecekan Bahan Material
Pengamatan  bahan  material  terhadap agregat halus dan agregat kasar bertujuan untuk  mengetahui  layak  atau  tidaknya agregat  tersebut  dipakai  dalam  komposisi
beton  dan  agar  dapat  mengetahui  nilai  yang dihasilkan sudah mencukupi standar persyaratan yang ditentukan atau tidak. Hasil pengujian  bahan  material  dapat  dijelaskan pada Tabel 1.
Tabel 1. Pemeriksaan Material
No Keterangan Pasir (Agregat Halus) Split (Agregat Kasar) Standar Persyaratan 1 Analisis Saringan 2,58 7,79 Memenuhi 2 BJ SSD 2,51 2,63 Memenuhi 3 Penyerapan Air 2,17% 0,84% Memenuhi 4 Bobot Isi 1377,33 kg/m³ 1413,33 kg/m³ Memenuhi 5 Kadar Air 1,63% 0,68% Memenuhi 6 Kadar Lumpur 1,93% 0,89% Memenuhi Sumber: Hasil Analisis, 2022
Berdasarkan  Tabel  2.  Dapat  diketahui  hasil yang  diperoleh  dari  pemeriksaan  bahan material  menunjukkan  bahwa  karakteristik agregat  halus  dan  agregat  kasar  terhadap berbagai  macam  pengujian  telah  memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

## 4.2. Perancangan Campuran Beton
Perancangan  campuran  beton  dilakukan dengan  acuan  SNI  03-2834-2000  tentang cara  pembuatan  campuran  beton  normal.
Komposisi  campuran  beton  untuk  kebutuhan masing-masing  sampel  bisa  diperhatikan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Proporsi adukan beton per 9 sampel No  Variasi Semen (kg) Agregat kasar (kg) Air (kg) Agregat Halus Pasir (kg) Serbuk kayu (kg) 1 BN 5,9 16,9 3,5 13 - 2 BS - SK 0,3% 5,9 16,9 3,5 12,96 0,04 3 BS - SK 0,6% 5,9 16,9 3,5 12,92 0,08 Sumber: Hasil Analisis, 2022
Dari  Tabel  2.  Dapat  diketahui  proporsi material  campuran  beton  yang  dibutuhkan untuk  9  sampel  pada  masing-masing  variasi yaitu,  variasi  pertama:  beton  normal  yang membutuhkan  semen  5,9  kg,  split  16,9  kg, air  3,5  kg,  dan  pasir  13  kg,  variasi  kedua: beton  subtitusi  serbuk  kayu  0,3%  yang menggunakan  semen  5,9  kg,  split  16,9  kg, air  3,5  kg,  pasir  12,96  kg  dan  serbuk  kayu, 0,04  kg,  variasi  ketiga:  beton  subtitusi serbuk  kayu  0,6%  yang  membutuhkan semen sebanyak 5,9 kg, split 16,9 kg, air 3,5 kg, pasir 12,92 kg dan serbuk kayu 0,08 kg.
Jumlah total sampel yang dibikin teruntuk 3 variasi aialah 27 sampel.
Fondasi: Jurnal Teknik Sipil, Volume 11 No 2 2022

## 4.3. Pengujian Slump
Proses  pengujian  slump  dilaksanakan dengan acuan SNI 1972-2008. Pengujian ini
dilakukan untuk mengetahui tingkat
workability .
Apabila angka pengujian slump makin tinggi maka  makin  bagus  tingkat workability- nya. Angka  dari  analisis  yang  didapatkan  bisa diamati dalam Tabel 3. Tabel 3. Hasil Slump No  Jenis Variasi Slump (cm) 1. BN 12 cm 2. BS - SK 0,3% 9 cm 3. BS - SK 0,6% 9 cm Sumber: Hasil Analisis, 2022

## 4.4. Analisis  Pemeriksaan  Kuat  Tekan Umur 7 Hari
Nilai  dari  pengamatan  kekuatan  tekan untuk  beton  normal,  beton  subtitusi  serbuk
kayu  0,3%  dan  beton  subtitusi  serbuk  kayu 0,6%  pada  saat  umur  beton  7  hari  dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Kurva kuat tekan umur 7 hari Sumber: Hasil Analisis, 2022
Angka kekuatan tekan beton pada usia 7 hari yang  diperoleh  dari  beton  normal  senilai 12,19  Mpa,  kemudian  untuk  beton  subtitusi serbuk  kayu  0,3%  dan  0,6%  mendapatkan nilai sebesar 10,89 MPa dan 8,93 MPa. Nilai persentase  perbedaan  kekuatan  tekanan  rata-
rata diantara beton normal dan beton subtitusi serbuk kayu 0,3% dan 0,6% pada umur beton 7 hari mengalami penurunan sebesar -10,66% dan  -26,74%.  Berdasarkan  analisis  yang sudah  dilaksanakan  bisa  dipastikan  bahwa angka  kekuatan  tekan  beton  variasi  serbuk
12,19 10,89 8,93 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 BN BS-SK 0,3% BS-SK 0,6% Ku at tek an ra ta -ra ta (M P a) Variasi Benda Uji Kuat Tekan Rata-Rata Beton Umur 7 Hari
kayu  kian  rendah  dibandingkan  pada  angka kekuatan tekan beton normal dan tidak dapat menggantikan  beton  normal  apabila  diamati dengan analisis kuat tekan pada usia beton 7 hari.

## 4.5. Analisis  Pengamatan  Kuat  Tekan Umur 14 Hari
Pemeriksaan  kuat  tekan  rata-rata  saat umur  beton  14  hari  terhadap  beton  normal, beton  subtitusi  serbuk  kayu  0,3%  dan  beton subtitusi  serbuk  kayu  0,6%  dapat  dilihat secara lebih jelas diGambar 3.
Gambar 3. Kurva kuat tekan umur 14 hari Sumber: Hasil Analisis, 2022
Hasil  dari  pengujian  kuat  tekan  rata-rata ketika saat umur beton 14 hari menunjukkan bahwa  beton  normal  memperoleh  nilai sebesar  14,15  Mpa,  beton  subtitusi  serbuk kayu  0,3%  sebesar  11,76  Mpa  dan  beton subtitusi  serbuk  kayu  0,6%  mendapatkan nilai sebesar 14,37 MPa. Persentase perbedaan  daya  tekanan  beton  normal  dan beton subtitusi serbuk kayu 0,3% mengalami penurunan sebesar -16,89% sedangkan untuk nilai  persentase  perbedaan  daya  tekan  kuat tekan  beeton  normal  serta  beton  subtitusi serbuk  kayu  0,6%  mengalami  kenaikan sebesar  1,55%.  Menurut  data  pengamatan yang  sudah  dilaksanakan  bisa  dikatakan  jika angka  kekuatan  tekan  beton  subtitusi  serbuk kayu  0,3%  pada  umur  14  hari  lebih  rendah dibandingkan  dengan  angka  kekuatan  tekan
beton  tanpa  bahan  tambah  (beton    normal), namun untuk beton variasi serbuk kayu 0,6% pada  saat  usia  beton  14  hari  nilai  yang didapatkan lebih tinggi dibandingkan dengan beton normal.
14,15 11,76 14,37 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 BN BS-SK 0,3% BS-SK 0,6% Ku at tek an ra ta -ra ta (M P a) Variasi Benda Uji Kuat Tekan Rata-Rata Beton Umur 14 Hari

## 4.6. Analisis  Pengecekan  Kuat  Tekan

## Umur 28 Hari
Angka dari hasil pengujian daya tekanan untuk  beton  normal,  beton  subtitusi  serbuk
kayu  0,3%  dan  beton  subtitusi  serbuk  kayu 0,6%  ketika  usia  beton  sampai  28  hari  dapat dilihat secara jelas dari Gambar 4.
Gambar 4. Kurva kuat tekan umur 28 hari Sumber: Hasil Analisis, 2022
Pada  Gambar  4.  Didapatkan  hasil  dari  nilai kekuatan  tekanan  ketika  saat  umur  beton mencapai 28 hari serta dapat diketahui bahwa beton  normal  mendapatkan  nilai  sebesar 16,55 Mpa, beton subtitusi serbuk kayu 0,3% sebesar 15,02 Mpa, dan untuk beton subtitusi serbuk  kayu  0,6%  memperoleh  nilai  sebesar 17,42  MPa.  Nilai  persentase  perbandingan daya tekanan ketika menginjak usia pemeliharaan  28  hari  terhadap  beton  normal dan  beton  subtitusi  serbuk  kayu  0,3% mengalami penurunan sebesar -9,24%, kemudian untuk nilai persentase
perbandingan antara  beton normal  dan beton subtitusi  serbuk  kayu  0,6%  memperoleh kenaikan sebesar 5,26%.

## 4.7. Rekapitulasi Nilai Kuat Tekan
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  sudah dilaksanakan  dapat  diamati  jika  angka kekuatan tekanan rata-rata beton tanpa bahan tambahan  sangat  tinggi  jika    dibandingkan dengan  beton  subtitusi  serbuk  kayu  0,3% ketika  usia  beton  7,  14  serta  28  hari. Sedangkan,  untuk  nilai  kekuatan  tekan  rata- rata  antara  beton  normal  dengan  beton subsitusi  serbuk  kayu  0,6%  memperlihatkan jika  nilai  kekuatan  tekan  dari  beton  normal pada  usia  pemeliharaan  7  hari  lebih  besar dibandingkan  dengan  beton  subtitusi  serbuk kayu  0,6%,  namun  pada    ketika  uasi  beton menginjak  14  hari  serta  28  hari  nilai  kuat tekan beton subtitusi serbuk kayu 0,6% lebih besar dibandingkan dengan beton normal.
16,55 15,02 17,42 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 BN BS-SK 0,3% BS-SK 0,6% Ku at tek an ra ta -ra ta (M P a) Variasi Benda Uji Kuat Tekan Rata-Rata Beton Umur 28 Hari
Hasil  rekapitulasi  kuat  tekan  rata-rata yang  diperoleh  dari  pengujian  beton  normal, beton  subtitusi  serbuk  kayu  0,3%  dan  beton
subtitusi  serbuk  kayu  0,6%  terhadap  umur beton dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Rekapitulasi kuat tekan rata-rata beton
Sumber: Hasil Analisis, 2022
5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan
Menurut data analisis pemeriksaan yang telah  dilaksanakan,  maka  bisa  ditarik kesimpulan antara lain:
1. Nilai kuat tekan rata-rata yang diperoleh dari  beton  variasi  penambahan  serbuk kayu  0,3%  pada  umur  7  hari  sebesar 10,89  MPa,  umur  14  hari  sebesar  11,76
MPa, dan pada umur beton mencapai 28 hari  sebesar  15,02  MPa.  Sedangkan untuk  beton  variasi  serbuk  kayu  0,6% memberikan  nilai  kuat  tekan  rata-rata pada saat umur beton 7 hari sebesar 8,93 MPa,  pada  umur  14  hari  sebesar  14,37 MPa, dan pada umur beton mencapai 28 hari sebesar 17,42 MPa. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh penambahan  limbah  serbuk  kayu  dalam penelitian  ini  telah  mencapai  standar mutu  f’c  yang  direncanakan  dan  dapat
digunakan  dalam  campuran  beton  pada konstruksi struktur ringan.
2. Analisis  perbandingan  nilai  kuat  tekan beton  normal  dengan  beton  variasi serbuk kayu 0,3% mengalami penurunan terhitung dari umur beton 7 hari dengan nilai  penurunan  sebesar  -10,66%,  umur 14 hari sebanyak -16,89% dan pada saat usia  beton  mencapai  28  hari  juga mengalami  penurunan  sebesar  -9,24%. Sedangkan  untuk  nilai  perbandingan antara  beton  normal  dengan  beton subtitusi serbuk kayu 0,6% memperlihatkan  bahwa  nilai  kuat  tekan beton  variasi  serbuk  kayu  0,6%  pada umur  7  hari  mengalami  penurunan sebanyak  -26,74%,  namun  ketika  umur beton menginjak 14 hari angka perbandingan kekuatan tekan
mengalami  kenaikan  sebesar  1,55%  dan ketika  umur  beton  mencapai  28  hari nilai  kekuatan  tekanan  beton  juga 7 14 28 Beton Normal 12,19 14,15 16,55 BS - SK 0,3% 10,89 11,76 15,02 BS - SK 0,6% 8,93 14,37
17,42 0 5 10 15 20 Ku at tek an r ata -r ata (MP a)
Umur beton (Hari)
mengalami  kenaikan  sebesar  5,26%.
Dari  hasil  perbandingan  yang  sudah dilaksanakan  dapat  disimpulkan  jika angka  daya  kekuatan  tekanan  beton tanpa  bahan  penambah  jauh  tinggi  jika dibandingan dengan beton variasi serbuk kayu  0,3%,  sedangkan  untuk  nilai perbandingan  antara beton normal dengan  beton  variasi  serbuk  kayu  0,6% memperlihatkan jika angka daya kekuatan  tekanan  beton  variasi  serbuk kayu  0,6%  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  beton  normal.  Beton  normal pada  umur  28  hari  hanya  memberikan nilai  kuat  tekan  maksimum  sebesar 16,55  Mpa,  sedangkan  beton  subtitusi serbuk  kayu  0,6%  memberikan  nilai kuat  tekan  maksimum  sebesar  17,42 Mpa.

## 5.2. Saran
Dari penelitian yang telah dilakukan ada beberapa  hal  yang  dapat  dikembangkan untuk penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil dengan lebih unggul, peneliti menyarankan:
1. Agar memperoleh angka kekuatan tekan dengan nilai yang unggul terhadap beton variasi, sebaiknya dilakukan pemeriksaan  terhadap    kuat  tarik  belah serta uji lentur terhadap beton. 2. Perlu  adanya  pengembangan  untuk penelitian
selanjutnya yang menggunakan  variasi  campuran  beton terhadap  penggunaan  limbah  serbuk kayu dengan jenis yang beragam.
6. Daftar Pustaka
[1] Luthfiah,
Qanita. 2016. Tesis “ Pengaruh Penambahan Serbuk Gergaji  Kayu  Sengon  Pada  Beton Terhadap Kuat Tekan dan
Karakteristik Absorpsi Bunyi ”. Institut
Pertanian Bogor: Bogor.
[2] Mulyono,  T.,  2004. Teknilogi  Beton, Penerbit Andi, Yogyakarta.
[3] Mulyono,  Tri.  2006. Teknologi  Beton .
Yogyakarta: ANDI.
[4]    Saifuddin,  M.I.,  Edison,  B.,  &  Fahmi,
K. 2013. Tesis “ Pengaruh Penambahan  Campuran  Serbuk  Kayu Terhadap Kuat Tekan Beton ”.
Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.
[5] SK  SNI  T-15-1990-03, Tata  Cara Campuran  Beton  Normal, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
[6] SNI  S-04-1989-F,  Standar  Spesifikasi Bahan  Bangunan,  Badan  Standarisasi Nasional, Jakarta.
[7] SNI 03-2834-2000 Cara Metode Pengujian Kuat Tekan Beton. [8] SNI  03-2834-2000. Cara  Pembuatan Rencana  Campuran  Beton  Normal, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
[9] SNI 1972-2008 Cara Uji Slump Beton.
[10] SNI 2049:2015 Tentang Semen portland. [11]   SNI 2847:2013 Tentang Beton.
[12]  SNI ASTM C136-2012 Analisis Saringan  Agregat  Halus  dan  Agregat Kasar.
[13] SNI 1970:2008 Tentang Agregat Halus.
[14] SNI 1969:2008 Tentang Agregat Kasar.
[15]   SNI  1974:2011  Cara  Uji  Kuat  Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder.
[16]  Sulaiman,  Nurul  Huda  dan  Hazrina Mansor.  2018.  Tesis  “ Concrete  Using Sawdust  as  Partial  Replacement  Of Sand  :  is  it  strong  and  does  not endanger  healt? ”. UiTM Shah Alam :
Malaysia.
[17]   Trokrodimuljo, Kardiyono.2007.
Teknologi Beton . Jurusan Teknik Sipil, Fakultas  Teknik,  Universitas  Gadjah Mada Yogyakarta.